Legii^ngen des Kupfers und Silbers. 313 



(mit einem Silbergehalt von 631.925 Tausendlh.) 2Ag + 

 3Cu = Ag^Cu^ (mit einem Silbergehalt von 693,70 Tausend- 

 theilen\ '3Ag + 5Cu = Ag^Cu^ (mit einem Silbergehalt 

 von 672,9 Tausendth) und 2Ag + Cu = Ag^Cu (mit einem 

 Silbergehalt von 873 Tausendth ) zusammengesetzten Legi- 

 rungen hingegen zeigten sjch deutliche, oft sehr bedeutende 

 Verschiedenheiten im Silbergehalt der verschiedenen Theile 

 einer und derselben Kugel oder eines und desselben Würfels. 



Dieselbe Verschiedenheit zeigt sich in der Legirung 

 mit dem Feingehalt von 950 Tausendth. Silber, welche 

 man in Frankreich zur Verfertigung der Silbermedaillen 

 und Silberschmiede-Arbeiten anwendet, desgleichen in der 

 Legirung mit dem Feingehalte von 900 Tausendlh. Silber, 

 aus welcher bekanntlich in Frankreich die Silbermünzen 

 »eschla^en werden. 



Aus den sehr zahlreichen Analysen Levol's ergeben 

 sich folgende für die Praxis wichtige Sätze: 



1) Eine Legirung aus Silber und Kupfer, welche 718,4 

 Tausendtheile Silber' enthäh, ist in allen ihren Theilen 

 gleich zusammengesetzt; eine Kugel also, sowohl im Miltel- 

 puncte, als in den peripherischen Theilen gleich reich an 

 Silber. 



2) Legirun£;en aus Silber und Kupfer, welche mehr 

 als 7l'8,4 Tause'ndih. Silber bis 999 Tausendlh. des letzte- 

 ren enthalten, sind im Mittelpuncle silberreicher, als in 

 den äusseren Partieen. 



3) Legirungen aus Silber und Kupfer, welche weniger 

 als 718,4 Tausendth. bis herab auf 1 Tausendth. Silber 

 enthalten, sind silberärmer im Mittelpuncle, silberreicher 

 in den äusseren Partieen. 



Als Beispiel für diese Sätze mögen folgende Analysen 

 genügen: a) Legirung nach der Formel Ag^Cu* zu einer 

 Kugel geschmolzen. Berechneter Silbergehalt = 718,93 

 Tausendtheile (Levol nimmt die Aequivalenle des Silbers 

 und Kupfers um ein Geringes anders an als oben gesche- 

 hen). Gehalt eines Tropfens (d. h. einer Probe der Legi- 

 rung, welche von der schmelzenden, gut umgerührten Masse 

 durch Eingiessen in kaltes Wasser weggenommen wurde, 

 die also wegen des raschen Erkaltens möglichst gleich- 

 massig sein muss) = 718,32 Tausendth Silber. Gehalt 

 des Mittelpuncls = 718.13 Tausendth Silber. Gehalt der 

 inneren excentrischen Partien: 717,96 — 718.13 — 718,32 — 

 718,06 — 718.13 — 718,13 — 718,13— 718,06 Tausndth.Silber. 

 Aeussere Partien : 717,70 — 718,06 — 718,06 — 718,06 — 

 718,06 Tausendth. Silber. Das Ansatzstück fjetj: ein Theil 



